塩化ビニル管・継手協会規格

ポリプロピレン製雨水浸透ます
PMMS 008

2008.4 改正

塩化ビニル管・継手協会

まえがき
雨水浸透ますは、流出抑制効果による浸水被害の軽減等が期待されることから普及、促進を図るため平成15年8月に P M M S ００８として規格化された。
今回、関連規格である日本下水道協会規格J S W A S K−８等の改正が行われ、整合性を図るために規格の改正を行った。

主な改正内容は、次のとおりである。
(1)引張試験方法はJ S W A S K−８に準拠し、引張強さを引張降伏強さで規定した。

本規格は、規格本文と解説からなっており、規格本文を解説によって補足している。

1

P M M S ００８−２００８
塩化ビニル管・継手協会規格

ポリプロピレン製雨水浸透ます
1．適用範囲
この規格は、宅地内に設置するポリプロピレン製雨水浸透ます（以下「浸透ます」という。
）について規定する。

2．構成

浸透ますは、底部、立上り部及びふたによって構成される。
（レジンコンクリート製ふた）又は P M M S １０２（合成樹脂製ふた）による。
ふたは、P M M S １０１

3．種

類

３.１ 底部

底部は円形とし、その大きさ及び種類は表−１とする。
表−１
種 類

略 号

呼び径

呼び

ます径

高さ

250

300300
底 部

底部の種類

ＲＩ
350
400

接合方法
適用流出
管径
立上り部
管

300

100以下

400、
500
450、500
600

150以下

専用接合剤 接続リング
による接合 による接合

450

３.２ 立上り部
立上り部の大きさ及び種類は、表−２とする。
表−２
種 類 略 号

立上り部

Ｈ

立上り部の種類

呼び径

呼びます径

高さ

250

50・100・150

300

50・70・100・150・200・250・300・400

350

100・150・300

400

150・300

備 考※

注 ※は日本下水道協会規格 J S W A S Kー８（下水道用ポリプロピレン製ます）対応品。

2

4．材 料
４.１ 底部及び立上り部
底部及び立上り部の材料は、ポリプロピレン重合体を主体とする。
なお、良質な発泡剤を用いてもよい。

5．品 質
５.１ 色
底部及び立上り部の色は、青色を標準とする。
５.２ 外

観

底部及び立上り部の内外面は、滑らかで、使用上有害なきず、割れ、ねじれなどの欠点があってはならない。
５.３ 構

造

（1） 底部には、浸透孔を設ける。
なお、側面に設ける浸透孔は、粒径20㎜以上の砕石等が通過しないものとする。
＊（2） 底部に設ける浸透孔の開孔率 は、1.5％以上とする。
＊開孔率…浸透ます底部の表面積に占める浸透孔の面積割合
５.４ 形状及び寸法
底部及び立上り部の形状及び寸法は、次のとおりとする。
（1） 底部の形状及び寸法は、図−１（共通）及び図−２とする。
（2） 立上り部の形状及び寸法は、図−３とする。

3l2l1Dd1d2d（単位：㎜）

受口内径
ます径

d1

受口深さ
l1d2dD

参考

参考
寸法

参考寸法

許容差 寸法

基本寸法

l2
基本許容差 寸法 許容差H

基本寸法

受口外径

250 281 ±1.5 263 250 294

10 ±1.0 15 ±1.0

300 331 ±1.5 313 300 345

10 ±1.0 20 ±1.0

350 389 ±1.5 363 350 406

16 ±1.0 27 ±1.0

400 446 ±1.5 416 400 462

12 ±1.0 24 ±1.0

注 受口内径d1 は、直角2方向以上の内径測定値の平均値とする。
（単位：㎜）

図−１

立上り接合部受口寸法（共通）

呼び径

呼び

H

ます径

高さ

基本寸法

許容差

250300300±20300

300±20400

400±20500500±20450450±20500

500±20600

600±20450

450±20300350400

注１.

浸透孔の形状及び位置については、規定しない。
２.

底面の浸透孔の形状及び寸法は規定しない。

図−２

雨水浸透ます底部（略号4RI）

D
d1l1dH

tl2d2

D1（単位：㎜）
呼び径

呼びます径

高さ

受口内径
d1d2

受口深さ

受口外径 差し口外径dD

D1l1l2

厚さ

高さ

t

H

基本寸法 許容差 参考寸法 参考寸法 参考寸法 最大寸法 基本寸法 許容差 基本寸法 許容差 最小寸法 基本寸法 許容差5025010050281±1.5263250294279.5

10±1.015±1.04.015015050507070100100
331±1.5313300345329.5

10±1.020±1.05.0±10200200250250300

300

400400100100150389±1.5363350406387.5

16±1.027±1.06.0150±10300

300

150150400±10150150
300

350

100

446±1.5416

400462444.5300

12±1.024±1.06.0±10300

注 受口内径d1 は、直角2方向以上の内径測定値の平均値とする。

図−３立上り部（略号5H）

５.５ 性能

底部及び立上り部は、6．によって試験したとき、表−３に適合しなければならない。
表−３

底部及び立上り部の性能

性能項目

性

能引 張 降 伏 強 さ

9.8 MPa以上

耐

荷重性

12 kNの荷重で割れ及びひびのないこと。

耐薬品

性各試験液とも質量変化度が±0.20㎎/㎝2以内95℃以上

荷重たわみ温度

6．試験方法６.１ 試験片
試験片は、供試体から表−４によって作製する。引張試験、荷重試験及び荷重たわみ温度試験に用いる試験片は、試験に先立って23℃±2℃の温度で１時間以上状態調節しなければならない。
表−４
試験の種類

試験片の形状外観、形状、製品のまま
寸法
引張試験

ダンベル状

製品のまま
（立上り部）

試験片

試験片の作り方

試験片の数

試験結果2個平均値による。

製品のままとする。

底部から試験できる適当な寸法に切り取る。立上り部は底部に準じて切り取る。

製品のままとする。

1個

荷重試験
底部に表ー５に示す J S W A S K−１（下水道接合状態用硬質塩化ビニル管）の直管を図−４の（雨水浸透ます底部） とおり接合する。
耐薬品性試験

弧状

底部又は立上り部から長さ約15㎜、幅約25㎜に切り取る。

1個

各試験液ごとに2個平均値による。

2個平均値による。

底部から長さ120㎜±10㎜、幅9.8㎜〜

荷重たわみ温度試験

弧状15.0㎜の試験片を切り取る。なお、厚さは製品の厚さとする。立上り部は底部に準じて切り取る。

6枝管側

流入側

流出側

供試体

図−４

底部荷重試験の試験片

表−５

供試体に接合する管（単位：㎜）

種

呼び径

呼びます径

高さ

250

300

供試体に接合する管径

類
流入側

枝管側

流出側

75
100

300
100300
雨水浸透ます底部

400

100500
150

450
350
500
400

150450

注. 管の長さは、100㎜以上とする。

7150

６.２ 外観及び形状
底部及び立上り部の外観及び形状は、目視によって調べる。
６.３ 寸法底部及び立上り部の寸法は、J I S B ７５０２（マイクロメータ）に規定するマイクロメータ、
J I S B ７５０７（ノギス）に規定するノギス又はこれらと同等以上の精度をもつものを用いて測定する。
６.４ 引張試験
引張試験は、J I S K ６８１５-2002（熱可塑性プラスチック管ー引張特性の求め方）によって行う。ただし、試験片の初めの断面積A（mm2）は、次の式（1）によって算出する。

A ＝ t・b ………………………………………………………（1）
ここに、

t ：厚さの最小値（mm）
b ：幅（又は弦の長さ）の最小値（mm）
試験片を毎分50mm±5mmの速さで引張り、次の式（2）で引張降伏強さを算出する。試験時の温度は、23℃±2℃とする。
Fσ＝………………………………………………（2）A
ここに、

σ：引張降伏強さ（MPa）
F ：降伏点荷重（N）
A ：試験片の初めの断面積（mm2）注1.
2.

1MPa = 1N／mm2
本来引張降伏強さは、降伏時の試験片の断面積を用いて計算すべきであるが、便宜上初めの断面積を用いる。

６.５ 荷重試験
試験片の底面を均等に支持できる受け台又は平板上に試験片を水平に設置し、立上り接合部受口に適した受け板を置き、鉛直方向に毎分10㎜±2㎜の速さで、12 kNの荷重を負荷し、割れ及びひびの有無を目視によって調べる。
試験時の温度は、23℃±2℃とする。

8

６.６ 耐薬品性試験
試験片を表−６の各試験液に60℃±2℃で5時間浸せきした後、流水中で5秒間洗浄し（水による浸せきの場合は行わない。
）、乾いた布で表面の水分を拭き取り、質量をはかる。
によって質量変化度 mｃ（㎎/㎝2）を算出する。
次の式（3）

mｃ＝

m b−m a････････････････････････････（3）S

ここに、

m a：試験片の浸せき前の質量（㎎）m b：試験片の浸せき後の質量（㎎）S ：試験片の表面積（㎝2）
表−６

試験液の純度及び濃度

試験液の種類
水

試験液の純度及び濃度
蒸留水又はイオン交換水

塩 化ナ ト リ ウ ム

J I S K ８１５０［塩化ナトリウム（試薬）］の塩化ナトリウムの10％水溶液

硫

J I S K ８９５１［硫酸（試薬）］の硫酸の30％水溶液

酸

水酸化ナトリウムJ I S K ８５７６［水酸化ナトリウム（試薬）］の水酸化ナトリウムの40％水溶液

６.７ 荷重たわみ温度試験
J I S K ７１９１−２（プラスチック−荷重たわみ温度の試験方法−第2部：プラスチック及びエボナイト）に準じて試験を行う。この場合、試験片に加える曲げ応力は、B法の0.45 MPaとし、エッジワイズの方向で試験を行う。

7．試験結果の数値の表し方
試験結果は、規定の数値より1けた下の位まで求め、J I S Z ８４０１（数値の丸め方）によって丸める。

8．検 査
底部及び立上り部の検査は、6.によって試験し、5.の規定に適合しなければならない。

99．表示底部及び立上り部には、容易に消えない方法で、次の事項を表示しなければならない。
（1）種類又はその略号（2）呼び径（3）製造年又はその略号（4）製造業者名又はその略号（5）
引用規格の記号： J I S B ７５０２

マイクロメータJ I S B ７５０７ノギス

J I S K ６８１５- 2002

熱可塑性プラスチック管の引張特性の求め方

J I S K ７１９１ー２

プラスチック−荷重たわみ温度の試験方法−第2部：
プラスチック及びエボナイト

関連規格

：

J I S K ８１５０

塩化ナトリウム（試薬）J I S K ８５７６

水酸化ナトリウム（試薬）J I S K ８９５１

硫酸（試薬）J I S Z ８４０１

数値の丸め方J I S Z ８７０３

試験場所の標準状態

J I S Z ８２０３

国際単位（SI）
及びその使い方J I S Z ８３０1

規格票の様式及び作成方法

J S W A S Kー１

下水道用硬質塩化ビニル管

J S W A S Kー８

下水道用ポリプロピレン製ます

J S W A S Gー３

下水道用鋳鉄製防護ふたP M M S ００１

ポリプロピレン製宅地ます

P M M S ００３

ポリプロピレン製公共ます

P M M S １０１

レジンコンクリート製ふたP M M S １０２

合成樹脂製ふたP M M S １０４

鋳鉄製防護ふたP M M S ２０１

プラスチックます用継手

10

P M M S ００８−２００８

ポリプロピレン製雨水浸透ます 解説
Ⅰ．規格改正について
日本下水道協会規格 J S W A S K − ８（下水道用ポリプロピレン製ます）が２００８年１月に改正され、それに伴い P M M S ００８の内容を整合させ、改正した。参考として、 P M M S ００８の規格改正の経緯を表−７に示す。
表−７ P M M S ００８の改正経緯
年月

改正内容

改正項目

2003年 8月 ・P M M S ００８「ポリプロピレン製雨水浸透ます」制定。
2008年 4月 ・P M M S ００８「ポリプロピレン製雨水浸透ます」改正。

・樹脂製雨水浸透ますの標準化。
・ポリプロピレン製雨水浸透ますの規格化。
・日本下水道協会規格 J S W A S K − ８（下水道用ポリプロピレン製ます）
改正に伴う改正。

Ⅱ．規格各項について
1．適用範囲本規格に規定するポリプロピレン製雨水浸透ますと雨水管との接続は、日本下水道協会規格 J S W A S Kー８（下水道用ポリプロピレン製ます）に規定する雨水ますと同じ方法であるため、その設置場所は J S W A S Kー８の雨水ますと同様に、宅地内とした。
2．構成

浸透ますは、底部、立上り部及びふたの３部材を用いて構成されることを示した。
ふたは、 P M M S １０１（レジンコンクリート製ふた）又は P M M S １０２（合成樹脂製ふた）に規定されるものを使用することを明記した。
3．種類

３.１ 底部

浸透ます底部は、雨水ます底部に替え用いられることが多いことから P M M S ００１（ポリプロピレン製宅地ます）雨水ます底部の種類と同種類としたが、使用実態を勘案し、ます径350に高さ600を追加した。
なお、接続リングは雨水ます底部に用いるものと同様とする。
３.２ 立上り部
ます径250、300、350、400を規格化した。
4．材料

日本下水道協会規格 J S W A S K − ８（下水道用ポリプロピレン製ます）の規定に準じた。

11

5．品

質

５.１ 色
日本下水道協会規格 J S W A S Kー８（下水道用ポリプロピレン製ます）の規定に準じた。
５.２ 外観日本下水道協会規格 J S W A S Kー８（下水道用ポリプロピレン製ます）の規定に準じた。
５.３ 構

造

底部に設ける浸透孔の開孔率は、浸透能力を確保するため1.5％以上とし、側面に設ける浸透孔は、粒径20㎜以上の砕石が通過しないものと規定した。
５.４ 形状及び寸法（1）図−２は、底部の寸法及び形状である。寸法の規制は、必要最小限にとどめた。
（2）図−３は、立上り部の寸法及び形状である。寸法の規制は底部と同様必要最小限にとどめた。
５.５ 性

能

日本下水道協会規格 J S W A S Kー８（下水道用ポリプロピレン製ます）の規定に準じた。
6．試験方法日本下水道協会規格 J S W A S Kー８（下水道用ポリプロピレン製ます）の規定に準じた。
8．検査

ここに規定する検査は、製造業者が製造工程で行う底部及び立上り部の品質、形状及び寸法の検査についてである。
9．表示

日本下水道協会規格 J S W A S Kー８（下水道用ポリプロピレン製ます）の規定に準じた項
目に加え、当協会規格品としての品質を保証する観点から、当協会規格の「ます」であることを表すの記号を表示することとした。

10．その他（1）引用規格は、この規格に引用されることによって、この規格の一部を構成する。
これらの引用規格のうちで、発行年を付記してあるものは、記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって、その後の改正版、追補は適用しない。発行年を付記していないものはその最新版（追補を含む。）を適用する。
（2）形状及び寸法について、「参考」とは、規格本体の規格内容に関連する事柄を補足するものであり、規定の一部ではないことが J I S Z ８３０１（規格票の様式及び作成方法）に記載されている。この規格では、使用者、製造業者等の利便性を向上させるため、記載した寸法である。

12塩化ビニル管・継手協会
正会員名 旭有機材株式会社（50音順）

アロン化成株式会社株式会社ヴァンテック
株式会社クボタケミックス
積水化学工業株式会社
タキロンシーアイ株式会社
東栄管機株式会社
前澤化成工業株式会社

事 務 局 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-26
TEL.03（3470）2251
FAX.03（3470）4407

不許転載

2008年 7月 発
2024年 6月 改行
訂塩化ビニル管・継手協会

ポリプロピレン製雨水浸透ます
規格書
PMMS 008
資料コード PMM03-172024. 6. TX